H. Matthes u. F. König: Rohfaser- und Cellulosebest. 245 



und nochmals chloriert. Als die Faser nach dem zweiten Chlorieren 

 nochmals mit Natriumsulfitlösung übergössen wurde, zeigten die zwei 

 ersten Proben noch eine Färbung, hv.\ den anderen dagegen war kein 

 wesentlicher Unterschied zu bemerken. 



Die Verbrennung der Reincellulose ergab folgende Werte: 



Substanz ^^^ , ^^ ^^ ^ ,^^^^^ o/ Asche 



aschenfrei ber. : - /« 



0,2757 0,4574 45,25 0,1565 6,3ö 0,0152 5,51 



0,2094 0,3480 45,33 0,1236 6,60 0,0113 5,39 



Im Mittel: 45,29% C, 6,48% H. 



Stickstoffbestini ni u n g in C h 1 o r f a s e r von China 

 r i n d e n p u 1 v e r. 

 Die Stickstoffbestirmnung geschah wie bei den anderen Fasern 

 nach K j e 1 d a h l's Methode und ergab folgendes günstiges Resultat : 

 Substanz ccni Vio N--HC1 N % N 



0,9910 g 0,4 0,00056 0,0565 



0,8331 g 0,12 0,00016 0,019 



Im Mittel: 0,037%, 0,037.6,25 = 0,23O4^X-Substanz. 



Einwirkung von Soda^auf Chlorfaser. 



Chinarinde, die mit l%iger Sodalösung ausgekocht war, 

 wurde einundeinehalbe Stunde chloriert, dann nochmals eine 

 Stunde lang mit l%iger Sodalösung gekocht. Beim letzten Kochen 

 mit Sodalösung trat folgender Verlust ein: 



Substanz Rückstand aschenfrei % Mittel 



0,1068 0,1020 95,51 \ „o/ 



0,0771 0,0738 95,73 | ^' '"* 

 Verlust = 4,38%. 



Die Rückstände \\airden in gewogenen Filtern gesammelt. 



Einwirkung von Chlor auf Chlorfaser. 



Chinarinde wurde eine Stunde lang]^mit l%iger Sodalösung 

 gekocht, einundeinehalbe Stunde chloriert, nochmals mit l%iger 

 Sodalösung eine Stunde lang ausgekocht und dann wiederum ein- 

 undeinehalbe Stunde lang chloriert. Bei diesem letzten Chlorieren 

 trat ein Verlust von nur 1,62% ein. 



% :Mittel 



98,60 \ 

 98,16 j ^^'-^ '^ 



